— 267 — 



ogni lastrina, non essendo stato possibile nelle nuove condizioni di esse de- 

 scrivere i seguenti. 



Di più non abbiamo oltrepassato questo limite di cottura, in quanto che 

 si sa che circa i 350° comincia la decomposizione del marmo (') e quindi 

 andando più oltre col riscaldamento, ci saremmo trovati di fronte ad una 

 variazione chimica del corpo. 



Tabella III. 





Numero 

 dei cicli 



Temp. 12° 



Temp. 

 300° 



Kapporto 



Dopo 

 7 giorni 



Dopo 

 15 giorni 



Dopo 

 30 giorni 



Lastr. N. 8 



1° ciclo 



4,250 



19,500 



4,541 



20,499 



22,749 



22,999 



» » 9 



1° » 



3,666 



15,249 



4,157 



15,624 



16,000 



16,248 



• » 10 



1° » 



11,166 



51.750 



4,634 





52,249 



52,750 



» » l(i) 



1° » 



7,666 



31,625 



4,125 



32,748 



33,749 



33,999 



Rapporto medio: 4,4440. 



Da questa tabella si scorge subito che V alterazione subita dalla lastrina 

 rimane costante, e 1' aumento che si nota nelle osservazioni successive fatte 

 a lunghi intervalli di tempo può senz' altro attribuirsi al fatto già preceden- 

 temente accennato, che cioè provenga dall'uso ripetuto delle singole lastrine; 

 tanto più poi possiamo ritenere costante l' aumento della flessibilità, che gli 

 aumenti successivi vanno decrescendo e si può credere facilmente che, giunta 

 ad un nuovo stato normale, cui già si è accennato, la lastrina non subirà 

 ulteriori modificazioni, purché non si alterino le condizioni fìsiche del corpo 

 in esame. 



I risultati su esposti indicano un aumento graduale nella flessibilità delle 

 lastrine coli' aumentare della temperatura, alla quale sono state esposte per 

 una durata all' incirca costante in tutti e tre i casi. Ora si potrebbe do- 

 mandare, se 1* esposizione ad una data temperatura per il tempo relativa- 

 mente breve, cui sono state tenute le lastrine, è sufficiente a modificare per- 

 manentemente ed al massimo grado le proprietà elastiche del corpo; oppure 

 variando il tempo di esposizione alla stessa temperatura, varia pure il suo 

 comportamento elastico. Dalla tabella seguente vedremo che esiste appunto 

 questa variazione nel senso che le deformazioni aumentano colla durata della 

 cottura, e che, quantunque questa sia stata fatta a soli 100°, pure gli ef- 

 fetti sono più duraturi, giacché le lastrine non ritornano neppure nello stesso 

 limite di tempo alle condizioni primitive. 



(') V. Comptes rendus, voi. 64, pag. 603; M. H. Debray, Recherches sur la disto- 

 ciation. 



( 2 ) Già riscaldata a 100° e ritornata alle condizioni primitive (v. Tab. I). 



